xi 
i 
È 
hi ca 
DI 
D. MAZZOTTO 
Sulle curve di solubilità di alcuni metalli 
allo stato solido 
Tempo addietro (1) ebbi l'onore di presentare a questa So- 
cietà i risultati preliminari di una ricerca sul diagramma di 
equilibrio delle leghe Pb — Sn allo stato solido (2) nella quale 
dimostravo che il fenomeno di recalescenza da dette leghe presen- 
tato allo stato solido verso i 150°, poteva considerarsi causato 
dalla separazione dello stagno solido dai cristalli misti di Pb — Sn, 
separazione che, invece di prodursi gradualmente a partire dal 
punto di saturazione dei cristalli misti, diventava più violenta 
perchè ritardata, a temperatura più bassa, da un fenomeno analogo 
alla soprassaturazione delle soluzioni liquide. 
Nella nota (1) (fig. pag. 58) rappresentai il diagramma di 
equilibrio di dette leghe; in esso la. curva AC di solubilità o di 
saturazione dello stagno nel piombo allo stato solido, fu fatta 
partire, come di regola, dal punto di saturazione, A, dei cristalli 
misti alla temperatura eutettica, e tracciata poi arbitrariamente, 
guidato dal concetto che rappresentasse, come di consueto, una 
solubilità decrescente col diminuire della temperatura, così che 
la curva, discendendo, andasse avvicinandosi all’ asse delle ordi- 
nate, rappresentante il piombo puro. 
Quella rappresentazione bastava allora al nostro scopo, poiché 
si trattava di interpretare il fenomeno della recalescenza di dette 
leghe allo stato solido, solo dal punto di vista qualitativo; però, 
per la conoscenza più perfetta del diagramma, sarebbe stato ne- 
cessario il poter determinare esperimentalmente alcuni punti della 
(1) D. Mazzorto, Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di 
Modena, Serie IV, vol 12°, pag. 58 (1910). 
(2) La memoria definitiva fu pubblicata nella Zeitschrift fir Me- 
tallographie,: Vol, 1.°, pag. 289-352 (1911), sotto il titolo: Ueder die 
Natur der Umsetzung in den Blei- Zinnlegierungen in festen Zustande. 
i 
